BULETINUL SOCIETĂŢII OE SCIINŢE 707 



de ciment mele, se fait sentir. II y a evidemment combinaison chimi- 

 que et formation de nouveaux corps contribuant au durcissement. 



II etait interessant de voir lequel des deux corps en presence, 

 silice ou alumine, jouait un role dans l'augmentation de resistance. 



Des experiences conduites dans ce sens, en se servant de silice 

 obtenue par precipitation d'un silicate de soude et d'alumine pr£- 

 cipitee du chlorure et legerement calcinee, nous ont fait voir que 

 soit la silice, soit l'alumine avaient des proprietes hydrauliques tres 

 fortes, mais variant dans leurs effets, d'un echantillon de ciment 

 â l'autre. 



II etait naturel d'admettre, ainsi que plusieurs auteurs l'ont fait, 

 qu'il se forme un nouveau corps au depend de l'hydrate de chaux 

 contenu dans le ciment. Des essais sont en cours maintenant pour 

 tâcher de fixer la quantite d'eau combinee et la quantite d'hydrate 

 de chaux entrant en combinaison avec ces substances hydrauli- 

 santes pour divers melanges et diverses periodes de durcissement. 



Nous pouvons des maintenant etablir, qualitativement du moins, 

 qu'il ya combinaison de l'hydrate de chaux avec ces substances. 

 Ce resultat, quoique incomplet permet cependant d'etre discute 

 d'autant plus qu'il offre quelques particularites tres interessantes 

 au point de vue de la theorie du durcissement du ciment. 



Comme premier point, ii est nettement etabli que ce n'est pas 

 l'hydrate de chaux qui joue le premier role dans le durcissement, 

 comme le veulent certains auteurs, mais qu'il n'est que le produit 

 secondaire de la reaction principale, la formation du silicate mono- 

 calcique anhydre. II peut disparaître en le faisant se combiner avec 

 une substance appropriee, sans que pour cela la resistance du ci- 

 ment soit affaiblie, bien au contraire. 



La presence de l'hydrate de chaux dans le ciment durei est un 

 mal necessaire. II a servi lors de la fabrication du ciment anhydre 

 â permettre d'obtenir un silicate avec son maximum d'activite hy- 

 draulique, sous une forme moleculaire permettant sa decomposition 

 lente, en contact avec l'eau, et la production d'un silicate moins 

 basique, cristallisant d'une dissolution sursaturee et se transformant 

 peu â peu en un corps plus stable, le silicate monocalcique. 



L'exces de chaux, correspondant â l'hydrate de chaux dans Ies 

 ciments durcis et combine chimiquement aux elements du ciment 



